908 
verhittingslijn te verkrijgen, waarbij ’t entektisch effekt verdwenen 
was; ’t smeltpunt was thans bij 12598 M.V. (gekorr.) gelegen, over- 
eenkomende met 1255°, 5 C. ; deze temperatuur moet als ’t ware 
smeltpunt van het orthosilikaat beschouwd worden, met eene 
onzekerheid van ongeveer 3°, welke onzekerheid haren oorsprong 
vindt in de genoemde veranderlijkheid der samenstelling wegens de 
buitengewone vluchtigheid van het metaaloxyde, dat reeds bij veel 
lagere temperatuur dan de smelttemperatuur, snel wegsublimeert. 
In bijgaande figuur 1 zijn deze gegevens op de gewone wijze 
grafisch voorgesteld ; tevens zijn daarin ook de resultaten van de 
proefnemingen opgenomen, welke werden verricht om het stabiliteits- 
gebied van het lithiumbisilikaat nevens zijne smeltmassa, vast te stellen. 
Dit laatste heeft ons zeer veel arbeid gekost, aangezien groote moei- 
lijkheden aan de behoorlijke begrenzing van dit kleine stabiliteits- 
veldje verbonden waren. Alleen met behulp van de methode der 
oogenblikkelijke afkoeling van langdurig op dezelfde temperatuur 
verhitte preparaten, en daaropvolgend gedetailleerd optisch onderzoek, 
is het tenslotte gelukt, om de plaats van het bisilikaat aan te geven. 
De hierop betrekking hebbende proefnemingen worden verderop 
medegedeeld. 
In hoofdzaak zijn dus drie verbindingen aanwezig : Li, Si0 3 , Li 4 Si 0 4 
en Li, Si, 0 5 ; het door Niggli 1 ), op grond van weinig zekere proef- 
nemingen nog aangenomene Li s Si 0 6 , is in geen geval nevens eene 
binaire smeltmassa bestaanbaar, terwijl het Li, Si, 0 5 hoogstwaar- 
schijnlijk geen smeltpuntsmaximum vertoont, maar eene overgangs- 
temperatuur bij 1032° C., waarbij het onder afscheiding van een 
met wat van ’t bisilikaat gemengd Li, Si 0 3 , in eene vloeistof over- 
gaat 2 ). Tot deze geringe bijmenging van bisilikaat aan het Li, SiO s , 
meenen wij te mogen besluiten op grond van het feit, dat de brekings- 
indices van de Li, Si 0 8 -naalden, welke zich bij deze mengsels afzetten, 
duidelijk lagere brekingsindices (1.57 in plaats van 1.585 enz.) hebben, 
dan het zuivere metasilikaat. 
De samenstelling bij de twee eutektische punten E 1 en E „ kan 
worden gesteld : 
voor E, (temp. 1022° 0.) op : 55 Gew.proc. SiO, (37.7 Mol.Proc.) 
voor E , (temp. 1027° C.) op : 82,1 Gew.proc. SiO, (69.4 Mol.Proc.) 
§ 6. Het lithiummetasilikaat kristalliseert uit de dunvloeibare 
gesmolten massa zeer snel, zoodat het alleen met kleine hoeveelheden 
*) P. Niggli, Journ. of Amer. Chem. Soc. (1913) ; Zeits. f. anorg. Gliem. 84, 
263. (1913). 
*) In de figuur staat abusievelijk 1034° in plaats van 1032° aangegeven. 
